— 39 — 



I campioni analoghi conservati nell'acqua invece che sott'olio hanno dato nello 

 stesso giorno i seguenti risultati : 



Sforzo di trazione Sforzo di compressione 



per e. m. q. per e. in. q. 



N. 1 47,5 432,0 



N. 4 51,9 432,5 



N. 5 47,0 420,0 



Dall' esame di questi risultati appare evidente che l'olio non ha alterato in modo 

 apprezzabile la resistenza degli impasti,* ciò che lascia supporre che esso non sia pene- 

 trato affatto nella massa come effettivamente era stato preveduto. Esaminando infatti 

 i frantumi ottenuti colla rottura dei campioni è risultato che la penetrazione dell' olio 

 è stata minima, lo strato superficiale a colorazione più intensa non superava in nessun 

 caso la grossezza di circa un millimetro. 



Prendendo in esame complessivamente i risultati delle esperienze descritte nella nota 

 sopra citata ed in questa si possono legittimamente dedurre le conseguenze seguenti : 



a) Gli oli ed i corpi grassi, posti in contatto con impasti cementizi, danno luogo 

 ad importanti prodotti di saponificazione. 



b) Un impasto cementizio fatto con proporzioni corrispondenti alle normali, ben 

 stagionato ed eseguito con cure comparabili a quelle che si usano nei laboratori spe- 

 rimentali di prova, da bensì luogo a fenomeni di saponificazione, ma questi tendono 

 a diminuire col tempo e può ritenersi che dopo un anno cessino di avere importanza 

 pratica sensibile. 



e) Un impasto cementizio eseguito nelle condizioni indicate in b) posto in contatto 

 con olio non da luogo a fenomeni sensibili di penetrazione, questa rimane limitata ad 

 uno strato superficiale dello spessore di circa un millimetro. Conseguentemente la resi- 

 stenza dell' impasto non è sensibilmente alterata e può ritenersi ebe i fenomfeni di saponi- 

 ficazione debbano cessare per saturazione avvenuta dello strato superficiale penetrato (1). 

 d) L'aggiunta alla miscela cementizia di pozzolana finamente polverizzata (maci- 

 nata) nella proporzione di circa il 20 °/ a sostituendo questa ad altrettanta sabbia, di- 

 minuisce grandemente la proporzione di materia saponosa in contatto dell' olio e la 

 riduce fin da principio ad un leggero strato superficiale insignificante rispetto a molte 

 applicazioni pratiche dell'arte dell'ingegnere. 



In un prossimo studio ci proponiamo di esaminare gli stessi fenomeni su campioni 

 formati non più con cure speciali, ma nelle condizioni usuali della pratica esecutiva. 



(1) Nelle vasche per la conservazione dell'olio rivestite di lastre di vetro, queste spesso si staccano 



senza che sia notevolmente degradato lo strato di cemento sottostante. 



